652 
Z. Weyberg, 
Mit dem Lithiumsulfat entsteht unter den oben beschrie- 
benen Bedingungen das Alumosilikat Li 2 Al 2 Si 2 O g . Die geringere 
Quantität des Lithiums in diesem Alumosiükate kann vermutlich 
dadurch erklärt werden , daß das Lithiumsulfat beständiger als 
das Lithiumchlorid ist, daß es also beim Schmelzen nicht so viel 
freies Oxyd abgibt. Außerdem reduziert sicli dieses im Tiegel mit 
der Flamme des Gasbrenners geschmolzene Salz bis zum Sulfid. 
(Die Schmelze riecht nach dem Abkühlen nach Schwefelwasserstoff, 
schwärzt das Platin und scheidet in feuerflüssigem Zustande reich- 
lich schwefliges Anhydrid aus.) Das Lithiumsulfid kann also wahr- 
scheinlich nicht mehr auf das Alumosilikat Li 2 Al 2 Si 2 O g reagieren. 
Das durch das Schmelzen von Kaolin mit wasserfreiem Lithium- 
sulfat erhaltene Alumosilikat Li 2 Al 2 Si 2 0 8 stellt ein weißes oder 
gräuliches kristallinisches Pulver dar. Seine Kristalle sind eben- 
falls rhombisch, die häufigste Kombination ist (110) . (011), diese 
beiden Formen sind dabei so gleichmäßig entwickelt, daß die Kom- 
bination vollständig dem Oktaeder ähnlich ist. Manchmal , aber 
selten, stellen sie die Kombination dar (1 1 0) . (01 1) . (01 0) ; sie 
sehen dann wie diinne Blättchen mit schmalen Flächen (HO) und 
(011) aus. Fig. 3 stellt die Kristalle dieser Verbindung in 100- 
facher Vergrößerung dar. 
Fig. 3. 
Das auf der Fig. 3 photographierte Produkt wurde durch das 
Zusammenschmelzen von 2,6 g Kaolin mit 30 g Lithiumsulfat 
während 96 Stunden erhalten. Seine Zusammensetzung war folgende: 
47,50 
7874 
1,98 
2 
47,74 
40,52 
3964 
1,00 
1 
40,38 
11,84 
3938 
0,99 
1 
11,88 
99,86 
100,00 
